31 
des Breckungsindex. Störend machten sich außer der ungünstigen Form, die 
nur selten zwei gut parallel verlaufende Flächen aufwies, auch die Verwitterungs- 
erscheinungen bemerkbar, die sich von der Oberfläche, von Bissen und anderen 
Ausgangspunkten in die klare Bernsteinmasse hineinzogen. An der Oberfläche 
zeigten sich solche Risse freilich nur vereinzelt. 
Wenn die Messungen zur Bestimmung des Berechtigungsquotienten an ge- 
eigneten Stellen immerhin ausführbar waren, so bestand andererseits vielfach 
wieder die Unmöglichkeit, das zugehörige, spezifische Gewicht der vollständig 
reinen Substanz zu ermitteln. Viele Stücke enthielten Bläschen oder andere 
störende Gebilde, die sie zur Bestimmung des Eigengewichtes ungeeignet 
machten. Aus der ganzen Menge der vorhandenen, zugerichteten Stücke ließen 
sich aus diesen Gründen schließlich nur die folgenden fünf zur Ermittelung 
der gewünschten Daten finden. Da die Tiefe der Färbung bei den Plättchen 
mit ihrer Dicke ebenso wie mit der Dicke der Patina zunimmt, so wurde 
jedesmal die Dicke hinzugesetzt. 
Tabelle 2. 
Nr. 
Spez. Gew. 
Index J Dicke in mm 
Farbe 
Strich 
1 
1.0912 
1,515 4.15 
bräimlichgelb 
lichtgelb 
2 
1,0774 
1,532 1 8,29 
3 
1,0795 
1,530 8,02 
tief 
gelblich- 
4 
1,0703 
1,528 (?) : 7,56 
weingelb 
weiß 
5 
1,0816 
1,517 7,80 u. 14,96 
Von diesen Stücken ist vor allem das erste interessant, weil es trotz 
. seiner verhältnismäßig geringen Dicke recht tief bräunlichgelb gefärbt ist. — 
Nachdem durch eine Anzahl von Messungen die eigenartige Tatsache festge- 
stellt war, daß mit der fortschreitenden Verwitterung das Licht- 
brechungsvermögen des Bernsteins abnähme, drängte sich die Frage 
auf, ob vielleicht aus irgend welchem Grunde die Genauigkeit der Messung in 
nennenswerter Weise beeinträchtigt würde. Es wäre sehr wohl anzunehmen 
gewesen, daß die Verwitterungskruste den Weg des Lichtstrahls durch die 
fossile Harzmasse modifiziert hätte. Da die Patina nicht scharf von dem 
frischeren Material abgesetzt, sondern durch Übergänge mit ihm verknüpft ist, 
so hätte die äußerste, am meisten veränderte Bernsteinmasse eine verhältnis- 
mäßig kleine, die innerste, noch frische, dagegen eine größere Ablenkung ver- 
anlassen können. Der Lichtstrahl hätte dann seine schwächste Brechung beim 
Eintritt in den Succinit erfahren und diese hätte dann mit dem weiteren Vor- 
dringen mehr und mehr zugenommen. In der frischen Substanz des Kernes 
wäre dann der Verlauf ein geradliniger gewesen, um dann beim Austreten aus 
der Platte, d. h. beim Passieren der zweiten Patinaschicht, in entgegengesetzter 
Weise abgelenkt zu werden, wie beim Eintritt in den Stein. Der Weg, den 
7 
